( 625 ) 



fluorhydrique concentré à froirl jusqu'au moment où toute attaque a cessé. 

 On obtient finalement le siliciure, cristallisé en petits prismes isolés, ou 

 soudés les uns aux autres. 



» Ce siliciure est souvent souillé d'une petite quantité de siliciure de car- 

 bone cristallisé, dont nous n'avons pu le séparer et dont on doit tenir 

 compte dans l'analyse. 



» Ses propriétés chimiques rappellent assez celles du siliciure de fer. Il 

 se conduit de même vis-à-vis des acides. Le chlore l'attaque au rouge, 

 avec incandescence. L'acide chlorhydrique gazeux le transforme vers 700° 

 en chlorure de silicium et chlorure de chrome. Le nitrate de potasse en 

 fusion donne rapidement un chromate et un silicate, enfin la potasse fondue 

 l'attaque avec lenteur. Nous ajouterons que le siliciure de chrome raye le 

 quartz et même le corindon avec la plus grande facilité. La plupart des 

 siliciures possèdent d'ailleurs une dureté beaucoup plus grande que les 

 carbures correspondants. On trouvera parmi ces composés des corps plus 

 durs que le siliciure de carbone. 



» Analyse. — L'analyse du siliciure de chrome nous a présenté cer- 

 taines difficultés. L'atlacpie se faisait par un mélange de carbonate de 

 potassium, 2 parties, et azotate de potassium, 8 parties. Le tout était repris 

 par l'acide chlorhydrique. La séparation de la silice que l'on rend inso- 

 luble dans les acides, au bain de sable, par deux traitements successifs, 

 est toujours délicate. La présence du siliciure de carbone que l'on sépare 

 par une attaque spéciale aux acides et l'existence dans quelques échantil- 

 lons d'un carbo-siliciure de chrome viennent encore compliquer l'analyse. 



» Nous avons obtenu les chiffres suivants : 



Théorie 

 1. 2. 3. pour Si Cr'. 



Chrome 80,22 79,83 80, 36 78179 



Silicium 19,60 21,08 19,92 21,21 



» Action du silicium sur l'argent. — Lorsqu'on chauffe au four élec- 

 trique un mélange de silicium cristallisé et d'argent pur, on obtient, si la 

 température a été très élevée, un culot métallique qui est recouvert de 

 beaux cristaux. Ceux-ci peuvent, à première vue, être pris pour du sili- 

 ciure d'argent. En dissolvant l'argent dans l'acide azotique, on obtient un 

 résidu d'hexagones transparents, colorés en jaune, dont l'analyse démontre 

 qu'ils sont entièrement formés de siliciure de carbone. 



» Lorsque la température du four électrique est moins élevée, le sili- 

 cium abandonne l'argent avant sa solidification; il cristallise en partie 



